482 Mémoires de l'Académie Royale 

 au précipité du cuivre, & qui tend à refîùfciter ce métai ; 

 ce qui m'efl arrivé lorfque j'ai fait ce mélange tout-à-la-fois. 

 J'ai cru ne devoir pas laifier ignorer l'obfervation que cette 

 opération m'a donné lieu de faire , d'autant plus qu'elle peut 

 être de quelque utilité à ceux qui travaillent à lacompofition 

 des émaux & des verres colorés ; travail dans lequel on 

 éprouve fouvent des variations dont on ne peut pas toujours 

 fe rendre raifon. 



J'ai pefé quatre onces & demie de ce verre métallique 

 cuivreux, je l'ai réduit en poudre fubtile; j'ai verfé fur cette 

 poudre de i'efprit-de-fel fumant ; cet acide a une aclion ft 

 prompte fur ce verre, qu'en un infiant & fans le fecours de 

 la chaleur, il le corrode & le réduit en une pâte qui devient 

 blanche d'abord : ce mélange s'échauffe de lui - même confi- 

 dérabiement , au point de ne pouvoir y tenir la main. 

 Lorfqu'il a été parfaitement refroidi, je l'ai delféché au bain- 

 marie dans une capfule de verre, en l'agitant continuellement 

 avec une fpatule de criftal. Après avoir été parfaitement 

 delféché, ce verre métallique s'efl trouvé du poids de flx 

 onces cinq gros; par conféquent il a retenu dans cette opé- 

 ration deux onces un gros d'acide réel de fel marin. J'ai 

 pefé une once de cette poudre, je l'ai mêlée avec une même 

 quantité de fel de foude criftallilé très-blanc , qui avoit été 

 defîèché dans une terrine de grès. Ce dernier mélange tenu 

 l'efpace d'un quart-d'heure dans un creufet conique exactement 

 couvert, à un feu de fufion , a donné un verre laiteux, 

 jaunâtre Si. quelquefois verdâtre, à la pointe duquel s'efl 

 trouvé un régule très-aigre, pefant douze grains, qui tenoit 

 plus du cuivre que du plomb. La fu perfide de ce verre 

 laiteux étoit couverte d'une croûte faline très - alkaline <5c 

 d'un beau bleu; la nature de ce fel bleu efl fi fufible, qu'en 

 le présentant à la flamme d'une bougie, il s'y fond à l'inftant. 

 Je penfe que la grande fufibilité de ce fel eft due à l'acide 

 marin, &. à une portion de fubftance métallique dont le fêl 

 s'efl emparé pendant la fufion. Dans cette opération , il ne 

 faut pas tenir trop long - temps la matière en fonte, on 



